120 CALAMINE. 



Les cristaux de la Vieille-Montagne sont toujours les plus riches 

 en modifications; a celles qui étaient anciennement connues, on peut 

 ajouter : a 6 , a 2 , e 2 , Des Cloizeaux; a 3 , 6', 6 1/2 , 6 1/3 , e s , e 5/3) Dauber; g z , 

 e 3/tt , Hessemberg et Schrauf ; e 2/3 , e 2 , x, z, a, Schrauf. Les symboles 

 <7 11/7 et e' ,/7 se déduisent de quelques mesurés obtenues par M. Hes- 

 semberg et par moi; cependant ces mesures ne sont pas assez pré- 

 cises pour affirmer que g ii/7 ne se confond pas avec g Vi , et e m avec 

 e 3/5 . Macles composées de deux individus de même forme opposés 

 l'un à l'autre et assemblés par un plan parallèle a la base, fig. 71. 

 Les faces g 1 , souvent prédominantes comme fig. 69, sont striées pa- 

 rallèlement a leur intersection avec m; ces dernières, ainsi que pet 

 quelques-unes des faces hémièdres, sont plus ou moins ondulées ou 

 arrondies. Clivages : facile et parfait suivant m ? moins parfait sui- 

 vant a 1 ; peu net suivant p. Cassure inégale. Transparente ou 

 translucide. Double réfraction énergique. Plan des axes optiques 

 parallèle a h 1 .- Bissectrice positive normale ap. 



a p Y 2V 2E 



4,63244 -1,61416 1,61069 47°30' 81° 7' rouge; Lang. 



1,63597 1,61696 4,61358 46° 9' 78°39' jaune; Lang. 



4,635 4,648 4,615 45°57' 78°20' jaune ; Dx. 



1,63916 1,62020 1,61706 44°42' 76° 3' vert; Lang. 



L'observation difecte a donné : 



2E=82°30' rouge; 80° jaune; 75.° env. vert; Dx. 

 81° 3' rouge; 78°7' jaune; 76°0' vert; Lang. 



Dispersion très-forte : p > v ; couleurs très-vives autour des hy- 

 perboles. 



Éclat vitreux légèrement adamantin, nacré sur g*. Incolore; blan- 

 che; grise; jaune; brune; verte; bleu de ciel. Poussière blanche. 

 Fragile. Dur. = 5,0. Dens. = 3,35 à 3,50. Phosphorescente par le 

 frottement. Pyroélectrique. Le pôle analogue se trouve a l'extrémité 

 des cristaux composée des formes hémièdres p a 3 a 2 a 1 e" 1 é- etc., et 

 le pôle antilogue à l'extrémité où prédomine e 3 . Dans les macles 

 semblables a la fig. 71, les deux bases extérieures de l'assemblage 

 offrent un pôle analogue, tandis qu'au centre les deux pôles anti- 

 logues sont en contact. 



Dans le matras, donne de l'eau et devient blanc d'émail. Au cha- 

 lumeau sur le charbon, se gonfle, jette un vif éclat avec une lueur 

 verte et fond difficilement sur les bords. Seule ou avec la soude, dé- 

 pose un léger sublimé blanc. Avec le nitrate de cobalt, prend une 

 teinte bleue tachetée de vert. Avec le borax, fond en un verre 

 clair qui devient opaque en refroidissant. Soluble en faisant gelée 

 dans les acides. L'ammoniaque donne un précipité qui se dissout 

 dans un excès de réactif. En partie soluble dans la potasse. 



Zn 2 Si -(- H : Silice 24,91 Oxyde de zinc 67,62 Eau 7,47. 



